SÉANCE DU l3 JANVIER 1902. Io3 



vert, est constitué par un mélange de slronliane et de sesquioxyde de chrome. Les 

 oxydes des métauv tels que le plomb et le cuivre sont réduits avec énergie. 



» En résumé, l'hydrure de strontium, dont j'avais déjà annoncé l'exis- 

 tence dans ma Note précédente, est un puissant réducteur. Par sa compo- 

 sition et par l'ensemble de ses propriétés, il vient naturellement se ranger 

 à côté de l'hydrure de calcium CaH^ découvert par M. Moissan. » 



CHIMIE MINERALE. — SuT' l'équilibre chimique des systèmes fer-carbone. 

 Note de MM. Georges Charpy et Louis Grenet, présentée par M. H. 

 Moissan. 



« M. Bakhuis Roozeboom a donné, en 1900, une interprétation des 

 faits connus relativement à la constitution des métaux formés de fer et 

 de carbone, qui est irréprochable au point de vue théorique, mais dont 

 quelques points restent douteux par suite de l'insulfisance de données 

 i \j Li inientales précises. En particulier, les conditions dans lesquelles 

 M. Roozeboom admet que le carbone se sépare sous forme de graphite, 

 dans les fontes blanches soumises au recuit, ont paru en contradiction 

 avec un certain nombre de faits observés antérieurement dans la fabrication 

 de la fonte malléable. MRI. Le Chatelier et Staiisfield ont fait des objections 

 à ce point de vue, et cité des expériences de Royston, Mannesmann, etc., 

 d'après lesquelles la séparation du graphite se ferait suivant un diagramme 

 notablement différent de celui qui a été adopté par M. Roozeboom. Dans 

 ces expériences, faites à un point de vue pratique, il n'a pas été tenu 

 compte des substances autres que le carbone, contenues dans les fontes, 

 bien que certaines de ces substances, le silicium, le manganèse, etc., 

 aient une influence incontestable sur la séparation du graphite. On pourrait 

 donc croire, comme semble l'admettie M. Hugh. P. Tiemann, dans un 

 Travail tout récemment publié, que les abondantes séparations de graphite 

 observées par M. Royston étaient dues à la présence du silicium dans les 

 fontes employées. 



M Nous avons étudié, à ce point de vue, cinq fontes contenant sensiblenienL la 

 même proportion de carbone total (3,3o environ), et dans lesquelles les autres éléments 

 n'existaient qu'à l'état de traces, sauf le silicium dont les teneurs étaient respecti- 

 vement : 



o,o5 0,27 u ,So 1,20 2 pour 100. 



Ces fontes étaient coulées dans l'eau froide et ne contenaient pas de proportion appré- 



